La Gaceta industrial (1883-09-10 00:00:00), página 6

ma; cuando el contenido del crisol se hallase en un estado de fusión tranquila, se saca y se examina el hierro, y si se encontrasen algunas partículas metálicas pegadas al hierro, deben quitarse por medio de la inmersión dentro de la masa fundida, sacándose el hierro, después de lo cual el crisol, tapado con su tapadera, se deja en el hornillo algunos minutos más: el contenido del crisol se echa en un molde de lingote; se desprende de la escoria, y se limpia el botón del modo ya indicado, y se pesa. El tiempo del ensayo por este método varía de veinte á veinticinco minutos.

El ensayo de cobre comprende cuatro operaciones: la fundición para obtener el régulo, el tostar el régulo, la fundición para obtener el cobre basto, y el refino. Si el mineral fuese un carbonato, un silicato ó un óxido de cobre, el ensayo se hace omitiendo la fundición para el régulo; pero si existiese sulfuro en el mineral, hay que expelerlo por la calcinación. El mineral se muele muy fino, se mezcla con el fundente y se funde en un crisol de Cornwall. Proporciones: mineral, 400 granos; carbonato de soda, 150 granos; argol (crema-tártaro), 100 granos; borax, 20 granos; óxido de hie- rro, 20 granos. El contenido fundido se vierte en un molde de hierro, y al enfriarse el botón de cobre se quita la escoria. El botón debe tener una figura algo aplanaada y un poco de cortadura dentada en la superficie superior. Por lo general contiene hierro y otras impurezas, y debe ser refinado antes de pesarse. La escoria debe ser molida y fundida de nuevo en el mismo crisol, con carbonato de soda, 30 á 50 granos; tártaro, 50 granos; polvo carbón, 5 granos: la escoria de esta segunda fundición debe ser molida en un almirez y examinado por si contuviese algunas partículas de cobre: el botón de cobre basto, juntamente con cualquiera particu- la hallada en la escoria, se refina echándolo dentro de un crisol, colocado previamente en el hornillo y calentado hasta fuego blanco, observándose el botón por una pequeña aper- tura del hornillo; al ver que el botón ha tomado un color claro, se abre el hornillo y se añade de 50 á 100 granos de fundente de refinar, y se cierra el hornillo por un minuto; el contenido del crisol se echa luego al molde: después de enfriado se desagrega el botón, y la escoria se vuelve á mo- ler y fundir en el mismo crisol con los mismos fundentes que se usaban para la escoria procedente de la primera fun- dición: el botón se pesa juntamente con cualesquiera parti- culas metálicas que se hallasen en la escoria últimamente fundida. Las cuatro operaciones que acabamos de reseñar deberán verificarse en un mismo crisol. El fundente para el re- fino se hace mezclando sal común una parte, tártaro dos par- tes, nitro tres partes: se atiza ó se menea con una barrilla de hierro caliente al rojo, hasta que ha cesado la deflagración; se vierte la masa fundida, y enfriada que sea, se muela muy fino.

Si el mineral fuese un sulfuro, ó sea pirita de cobre, debe molerse muy fino y mezclarse en las siguientes proporciones: mineral, 200 granos; cal, 200 granos; espoto-fluor, 200 gra- nos; vidrio, 150 granos; borax, 150 granos; nitro, 400 granos: se funde durante veinte minutos en un crisol de Morgan, y se vierte en el molde; al cuajarse, pero antes de que se enfríe, el contenido se quita con unas tenazas, y el botón, que está en la parte convexa, se sumerge varias veces en agua, por cuyo medio se separa de la escoria. Este botón contendrá cobre, hierro y azufre, debiendo ser cobre por mitad de su peso. Si contuviese demasiado hierro, será muy basto, y se desagrega de la escoria con dificultad; si contuviese muy poco hierro, se considerará demasiado fino; tiene un lustre metálico brillante; se separa facilmente de la escoria, pero es muy difícil el tostarlo.

Tostación para obtener el régulo.—El régulo se muele muy fino en un almirez y se tuesta en un crisol pequeño en un hornillo de fundición, abierto por encima y á una temperatura lenta roja; atizando constantemente la masa, ó bien podrá hacerse esta operación en un escoriificador, en hornillo de mofla hasta que hubiese desaparecido todo el azufre, necesitándose mucho cuidado para evitar la coagulación. Se muele de nuevo y se calcina con polvo de antracita para reducir los sulfatos, y luego se funde con carbonato de soda, 50 granos; tártaro, 100 granos; borax, 20 granos; por cuyo medio se obtiene el cobre basto: la escoria se refunde y el bo- ton se refina como antes hemos indicado. El tostar, fundir y refundir las escorias, y el refino del cobre basto, se hace todo en un mismo crisol.

T. E. M.

NOTA. Los representantes en Madrid de The Morgan Cres- cible Company, son los Sres. Sobrino de Gil Machón y Compa- ñía, que tienen siempre surtido de los hornillos, crisoles y demás objetos que fabrica la citada Compañía, y de los cuales han presentado una colección muy interesante en un ho- nito pabellón situado en el parque de la Exposición minera, á mano derecha y muy cerca del pabellón principal. A la vez han publicado un elegantísimo catálogo con datos y dibujos de los objetos expuestos.

LA INDUSTRIA DE LA NAVEGACIÓN.

Los navieros españoles han dirigido al Gobierno una expo- sición en la que solicitan las siguientes reformas, considerán- dolas esenciales para el desarrollo de nuestra marina mer- cante que tanto interesa fomentar:

1.º La pronta y radical reforma de los aranceles consulares.

2.º Disminución ó abolición del derecho de impuestos reales sobre las naves, y sustitución de la escritura pública por la inscripción en un registro especial.

3.º Reducción de todos los impuestos, sustituyéndolos por uno solo que pagarán todos los buques en relación á su cabida sin distinción de banderas.

4.º Supresión ó rebaja de los derechos de introducción de los buques de madera, hierro ó acero.

5.º Reforma de las Ordenanzas de Aduana en el sentido de simplificar la documentación y librar á los capitanes de buena fé de los vejámenes y perjuicios que sufren.

6.º Admisión temporal con franquicia ó devolución de los derechos de los artículos que puedan manipularse por la industria del país.

7.º Revisión de las disposiciones sobre practicaje, declara- rando libre en el mayor número de puertos que sea posible y reduciendo en los demás las tarifas como las de ama- rradero.

8.º Reforma del art. 5.º del Real decreto de 1879 á fin de que los individuos de la inscripción marítima y los de la primera reserva de marinería sujetos al servicio de buques de la Armada, puedan navegar fuera de la Península ó ausentar- se temporalmente de sus domicilios con las restricciones y en la forma que autorizaba el Real decreto de 18 de Enero de 1877.

9.º Dar impulso á las obras de mejora de nuestros puer- tos y dotar á los más importantes de diques para la recorri- da y carena de los buques.

10. Estudio sobre la hipoteca de las naves al efecto de crear el crédito marítimo.